## SINTESIS DAN KARAKTERISTIK POLIEUGENOL DARI EUGENOL MENGGUNAKAN
KATALIS H 2 SO 4 – CH 3 COOH
[Synthesis and Characteristics of Polyuegenol from Eugenol Using Catalyst H 2 SO 4 –
CH 3 COOH]
Sitti Aiun Hikmah 1* , Erwin Abdul Rahim 1 , Musafira 2
1) Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tadulako, Palu Jl. Soekarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, Telp. 0451- 422611
2) Universitas Sulawesi Barat, Mamuju
*)Coresponding author: ainun.30fky@gmail.com
Diterima  2 September 2018, Disetujui 30 Oktober 2018

## ABSTRACT
Synthesis and characteristics of polyeugenol from eugenol using H 2 SO 4 - CH 3 COOH as cathalyst has been  done.  Synthesis  was  done  by  using  cationic  polymerization  with  comparison  of  eugenol concentration  to  H 2 SO 4 -  CH 3 COOH  catalyst  of  4:1.  In  this  study,  polieugenol  obtained  from  the synthesis  process  and  its  molecular  weight  was  determined  by  viscometry.  The  results  showed  a molecular  weight  of  776.247.12  g  /  mol.  The  characteristics  of  synthesized  polyeugenol  were  brown solid,  with  melting  point  of  85  °  C –  110°  C,  insoluble  in  water,  n-hexane,  benzene,  but  soluble  in ethanol, ethyl acetate and chloroform. Furthermore, it  had 176.4 volt of conductivity with 0.05 A and 16.80 ohm of the electrical current and the electrical resistance, respectively.
Keywords : Eugenol, Cationic Polymerization, Polyeugenol

## ABSTRAK
Telah dilakukan sintesis polieugenol dan karakteristiknya dari eugenol menggunakan katalis H 2 SO 4 – CH 3 COOH.  Sintesis  dilakukan  dengan  cara  polimerisasi  kationik  dengan  perbandingan  eugenol dengan katalis H 2 SO 4 – CH 3 COOH adalah 4:1. Dalam penelitian ini polieugenol diperoleh dari proses sintesis  dan  ditentukan  berat  molekulnya  dengan  metode  viskometri  serta  karakteristiknya.  Hasil penelitian  menunjukkan  berat  molekul  776.247,12  g/mol.  Karakteristik  polieugenol  berbentuk  padat, berwarna coklat dengan titik leleh 84 o C – 90 o C. Tidak larut dalam air, n-heksan, benzena tetapi larut dalam  etanol,  etil  asetat  dan  kloroform.  Produk  sintesis  memiliki  konduktivitas  176,4  volt  dengan kekuatan arus listrik 0,05 A dan 16,80 ohm.
Kata Kunci : Eugenol, Polimerisasi kationik, Polieugenol

## LATAR BELAKANG
Tanaman cengkeh ( Eugenia aromaticum )  merupakan  jenis  tanaman perkebunan khas Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Minyak atsiri dari cengkeh  atau  lebih  dikenal  sebagai minyak  cengkeh  banyak  dimanfaatkan untuk  industri  makanan  dan  farmasi (Nurdjannah, 2004).
Minyak cengkeh ( Clove
Oil ) didapatkan  melalui  penyulingan  uap  dari bagian  tanaman  cengkeh.  Minyak  atsiri dari  cengkeh  terdapat  hampir  diseluruh bagian tanamannya,  yaitu dalam  daun (1- 4%),  tangkai  (5-10%),  dan  bunga  (10- 20%).  Komponen  utama  dari  minyak cengkeh adalah senyawa terpenoid berupa  eugenol  dengan  kadar  70% hingga  90%.  Eugenol  berupa  cairan  tak berwarna  atau  kuning  pucat  dan  berbau spesifik memiliki manfaat sebagai stimulan, antiemetik, antiseptic, antispasmodic, anestetik lokal, dan karminatif (Somaatmadja, 2001).
Eugenol  banyak  digunakan  dalam dunia  industri  sehingga  mempunyai  nilai ekonomis  tinggi.  Senyawa  ini  dapat menjadi  bahan  baku  untuk  pembuatan produk makanan, diantaranya pada pembuatan  vanili  sebagai  pemberi  aroma makanan (Anwar, 1994). Eugenol termasuk  salah  satu  senyawa  alam  yang menarik  karena  mengandung  beberapa gugus aktif, yaitu hidroksil, cincin aromatik dan alil, sehingga mudah untuk dimodifikasi secara kimia menjadi senyawa turunan eugenol lainnya.
Senyawa-senyawa turunan eugenol sangat  banyak  digunakan  pada  industri farmasi,  kosmetik,  dan  flavor  makanan, seperti senyawa metil eugenol, isoeugenol,  dan  vanili  sintetis  (Soesanto, 2006).  Modifikasi  lainnya  dari  eugenol yang  memiliki  banyak  manfaat  adalah bentuk  polimernya  atau  dikenal  sebagai senyawa  polieugenol  (Sastrohamidjojo, 1981).
Polieugenol  diperoleh  melalui  reaksi polimerisasi senyawa eugenol. Pembuatan polieugenol telah bayak dikembangkan  oleh  beberapa  peneliti. Anggraeni (1998) telah mengkaji penggunaan  media  pada  pembuatan polieugenol yang diinisiasi dengan BF 3 O(C 2 H 5 ) 2 , sedangkan Handayani
(2000) mensintesis
polieugenol
menggunakan  katalis  H 2 SO 4 pekat  dan BF 3 O(C 2 H 5 ) 2 . Sementara itu, Rahim (2015) mensintesis metil eugenol menggunakan  reaksi  adisi  dengan  asam asetat  yang  telah  dicampurkan  beberapa tetes  asam  sulfat  diperoleh  kristal  kiral dalam jumlah banyak.
Polimer dapat diaplikasikan ke dalam bidang katalis. Ngadiwiyana (1996) telah mensintesis polieugenol dari eugenol minyak  cengkeh  hasil  ekstraksi  dan destilasi  fraksinasi  pengurangan  tekanan, menggunakan  katalis  H 2 SO 4 pekat  tanpa media  serta  menghasilkan  rendemen polieugenol 73,20% dengan berat molekul 7.800,75  g/mol.  Anggraeni  (1998)  telah mensintesis polieugenol dari fraksi eugenol  95,35%  menggunakan  katalis
BF 3 O(C 2 H 5 ) tanpa media dengan rendemen  83,34%  dan  dalam  media  n- heksan dengan rendemen 73,36%.
Polimerisasi  dengan  bahan  awal eugenol  telah  banyak  diteliti  dengan penggunaan  berbagai  katalis.  Handayani (2000) telah melakukan perbandingan mol eugenol  dan  katalis  asam  sulfat  yang tepat  untuk  memperoleh  polieugenol adalah  1:4  dengan  waktu  polimerisasi  2 jam.  Rendemen  yang  dihasilkan  hanya 19,66%. Penggunaan asam nitrat sebagai katalis polimerisasi kationik karena merupakan  asam  lewis  sebagai  akseptor elektron  yang  kuat.  Kebanyakan  dari katalis  memungkinkan  menerima  asam berproton  yang  kuat  untuk  mengkatalisis polimerisasi.  Suirta et  al. (2012)  telah mensintesis  polieugenol  dari  eugenol dengan  katalis  asam  nitrat  pekat  dan media natrium  klorida. Perbandingan mol eugenol  dan  asam  nitrat  yang  digunakan 1:4  dalam  waktu  2  jam.  Hasil  penelitian diperoleh  rendemen  polieugenol  dengan media  NaCl  sebesar  42,97%  dan  tanpa media NaCl diperoleh rendemen 47,77%.
Penelitian  Iswanto  dan  Susilowati (2015),  tentang  sintesis  dan  karakterisasi polimer  dari  minyak  daun  cengkeh  hasil fraksinasi  dihasilkan  polieugenol  berupa padatan coklat yang mempunyai T m = 150 0 C,  memiliki  rendemen  sebesar  89,24% dan berat molekul pada fraksi eter adalah 182,24  g/mol.  Menurut  Sudarlin  dan Haryadi (2015), polimerisasi  kationik eugenol  hasil  redistilasi,  ekstraksi  dan fraksinasi  menggunakan  katalis  asam
sulfat  pekat  pada  perbandingan  1:2 menghasilkan fraksi dan ekstrak berbentuk  padat  dengan  kadar  88,14% dan  86,15%.  Sementara,  hasil  redistilasi berbentuk  gel  dengan  kadar  sebesar 100,29%.  Namun,  rendemen  polieugenol yang  dihasilkan  melebihi  100%  karena senyawa-senyawa  lain  dalam  minyak daun  cengkeh  tersebut  belum  dapat dihilangkan.
Penelitian ini mensintesis dan mengkarakterisasi polieugenol dari eugenol  menggunakan  katalis  H 2 SO 4 – CH 3 COOH.  Sintesis  ini  melalui  proses polimerisasi  kationik  antara  eugenol  dan H 2 SO 4 –  CH 3 COOH  yang  bertindak sebagai  katalis  yang  diharapkan  dapat memutuskan ikatan rangkap yang terdapat pada gugus alil senyawa eugenol dan  akan  diperoleh  polieugenol  sehingga dapat  dikarakterisasi  untuk  mengetahui sifat polimer.

## METODE PENELITIAN Bahan dan Peralatan
Bahan yang digunakan adalah eugenol,asam  sulfat  pekat,  asam  asetat glasial, metanol (p.a), etanol 98%, kloroform, etil asetat, dietil eter, n-heksan, benzena,  natrium  sulfat  anhidrat  dan akuades.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  melting  point  apparatus,  pH meter, konduktometri, viskometer ostwald, neraca  analitik  merk  Adventure  TM Ohaus, stopwatch, corong pisah, hot plate WiseStir MSH 20-D, stirrer , aluminium foil,
kertas saring dan alat –alatgelas laboratorium.

## Prosedur Kerja
Sintesis Polieugenol (Suirta et al., 2012; Sudarlin dan Haryadi, 2015)
10  gram  eugenol  dimasukkan  ke dalam  gelas  kimia  250  mL  kemudian ditambahkan  2,5  mL  larutan  H 2 SO 4 – CH 3 COOH  dengan  perbandingan  4:1 (monomer  :  katalis)  sambil  terus  diaduk menggunakan stirrer . Penambahan katalis  dilakukan  sedikit  demi  sedikit. Terbentuknya  polimer  ditandai  dengan keluarnya  asap  putih  pekat  dan  polimer melekat pada dinding gelas kimia.
Polimerisasi dihentikan dengan menambahkan  4  tetes  288iltrate  pada campuran  sehingga  polimer  mengental 288iltrate288.  Polimer  didiamkan  pada suhu ruang selama 24 jam hingga polimer memadat dan kering. Perlakuan dilakukan dengan  menggunakan  variasi  konsentrasi asam asetat dalam campuran katalis yaitu 2%,  4%  dan  6%.  Sampel  dengan  hasil konsentrasi  asam  terbaik  di  lakukan pencucian.
Sebanyak 2 gram polieugenol dimasukkan  dalam  288iltrate288r  250  mL lalu  ditambahkan  dietil  eter  sebanyak  40 mL,  tutup  dengan  penyumbat.  Kemudian dikocok  hingga  polieugenol  larut.  Setelah itu,  dimasukkan  dalam  corong  pisah  250 mL  dan  ditambahkan  akuades  sebanyak 100  ml,  dikocok  kuat  dan  didiamkan selama  satu  malam  hingga  terbentuk  2 lapisan.  Lapisan  bagian  bawah  dibuang
dan  bagian  atas  dicuci  kembali  hingga netral.  Pencucian  dilakukan  sebanyak  3 kali.  Lapisan  atas  berupa  polieugenol yang  tidak  larut  dalam  air.  Untuk membebaskan  kemungkinan  adanya  air dalam  polieugenol,  ditambahkan  1  gram Na 2 SO 4 anhidrat.  Kemudian,  disaring menggunakan  kertas  saring  dan  corong kaca.  Filtrat  yang  diperoleh  dianalisis dengan KLT untuk mengetahui kenampakan noda. Selanjutnya, 288iltrate ditampung dalam cawan petri lalu didiamkan  selama  48  jam  pada  suhu ruang.  Selanjutnya,  ditentukan  titik  leleh menggunakan  melting  point  apparatus, serapan warna menggunakan spektrofotometri  UV –Vis  dan  penentuan struktur  dengan  spektrofotometer  IR  dan NMR.

## Karakterisasi Polieugenol
1.  Pengujian Kelarutan Polieugenol
Sebanyak  0,5  gram  polieugenol masing-masing  dimasukkan  ke  dalam  6 tabung  reaksi.  Pada  setiap  tabung  reaksi ditambahkan  5  ml  pelarut  organik  secara berturut-turut  adalah  dietil  eter,  etanol, benzena,  kloroform,  etil  asetat  dan  n- heksan  lalu  dikocok.  Kelarutan  setiap tabung reaksi diamati.
2.  Pengujian Hantaran Listrik Menggunakan Multimeter Sebanyak 5 gram polieugenol digerus hingga menjadi serbuk, kemudian dilarutkan  dalam  30  ml  etanol  ke  dalam gelas  kimia  50  ml.  Selanjutnya  diukur tegangan listrik, arus listrik dan hambatan,
pengukuran  dilakukan  selama  24  jam sekali selama 7 hari.

## 3.  Analisis Spektrum FTIR
Siapkan  alat  -  alatnya  :  mortar agate, alu, spatula, KBr Die, Pressure dan plat  KBr.  Kemudian  siapkan  zat  KBr  p.a yang  sudah  dioven  24  jam  (KBr  kering bebas  air).  Untuk  membersihkan  mortar dan  KBr  Die  gunakan  aseton  p.a  dan tissue. Sebanyak 15 mg sampel diletakkan  diatas  mortar.  Selanjutnya, sebanyak  300  mg  zat  KBr  p.a  diletakkan diatas mortar bersama sampelnya.
Campuran  sampel  dan  KBr  tersebut digerus hingga homogen. Tuangkan Campuran ke dalam KBr Die dan lakukan pressure  10  x  1.000  kg  atau  setara dengan  10  ton  untuk  membuat  pellet. Hasil di running dengan FTIR dan Sampel dianalisis  pada  bilangan  gelombang  dari 400 –4500 cm -1 .
4.  Penentuan Berat Molekul dari
Polieugenol (Ngadiwiyana, 2005)
Sebanyak 1 gram polieugenol dilarutkan dalam etanol hingga konsentrasinya  0,02  g/mL  dalam  labu takar  50  mL.  kemudian  dibuat  variasi konsentrasi  polimer  melalui  pengenceran dengan  etanol  :  0,01500  g/mL;  0,01000 g/mL;  0,00500  g/mL;  0,00250  g/mL;  dan 0,00125  g/mL.  Dilakukan  pengukuran waktu  alir  pelarut  murni  yaitu  etanol  dan masing-masing konsentrasi larutan polimer  dengan menggunakan viskometer ostwald, sehingga diperoleh t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , t 4 , t 5 dan  t 6 .  Dengan  persamaan  Poisseuille
diperoleh  ηsp/C  lawan  C.  Dari  kurva diekstrapolasi  ke  konsentrasi  (C)  sama dengan  nol  diperoleh  [η].  Dengan persamaan  Mark-Houwink  dihitung  berat molekul dari polimer dengan menggunakan harga K dan a yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Polieugenol Hasil Sintesis
Sintesis  polieugenol  pada  penelitian ini  dilakukan  melalui  reaksi  polimerisasi kationik antara eugenol dan katalis H 2 SO 4 –  CH 3 COOH.  Pada  tahap  ini  proses polimerisasi  ditandai  dengan  keluarnya asap putih tebal dan polimer melekat pada dinding  gelas  kimia,  berupa  padatan berwarna hitam keunguan. Crude polieugenol  dengan  konsentrasi  asam asetat  dalam  campuran  katalis  diperoleh 14,008  gram,  15,422  gram,  dan  15,35 gram  untuk  masing –  masing  konsentrasi asam asetat 2%, 4%, dan 6%.
Proses pemurnian dilakukan dengan melarutkan  polieugenol  ke  dalam  pelarut dietil  eter  dan  akuades,  terbentuk  dua lapisan, yaitu lapisan bawah terdiri atas air dan katalis, lapisan atas adalah polieugenol  yang  tidak  larut  dalam  air. Hasil  pemurnian  diuji  dengan  mengukur pH  polieugenol  dan  diperoleh  pH  7, artinya  polieugenol  hasil  pencucian  telah bebas  dari  katalis  yang  bersifat  asam. Hasil dari pemurnian polieugenol diperoleh  berbentuk  padat  dan  berwarna coklat dengan rendemen sebesar 72,03% pada konsentrasi asam asetat 4%.

## Spektrum FTIR
Identifikasi gugus fungsional polieugenol dilakukan dengan menggunakan spketrofotometer FTIR pada bilangan gelombang 4000 –400 cm -1 .

## Gambar 1 Spektrum IR polieugenol
Gambar 2 Spektrum IR eugenol
Hasil  spektrum  FTIR  polieugenol (Gambar 1) menunjukkan adanya serapan lebar  pada  bilangan  gelombang  3448,72 cm -1 yang  menunjukkan  adanya  gugus
hidroksil  ( –OH).  Pada  spektrum  FTIR eugenol gugus –OH  terletak  pada bilangan gelombang 3518,16 cm -1
(Gambar 2). Hasil yang diperoleh
diperkuat dengan pernyataan Pavia (2009),  yang  menyatakan  spektrum –OH berada  pada  bilangan  gelombang  3200 –
3650 cm -1 .
Serapan  pada  2870,08  -  2931,80 cm -1 menunjukkan vibrasi ulur C-H sp 3 dan adanya suatu senyawa aromatis terkonjugasi ditunjukkan oleh pita serapan 1604,77  cm -1 dan  1512,19  cm -1 (Gambar
1).  Serapan  pada  bilangan  gelombang 2839,22 –  2908,65  cm -1 pada  spektrum eugenol menunjukkan adanya vibrasi C-H sp 3 dan    adanya  suatu  senyawa  aromatis ditunjukkan oleh pita serapan 1604,77cm -1
dan  1512,19  cm -1 (Gambar  2).  Menurut Pavia  (2009),  spektrum  C=C  aromatik berada  pada  bilangan  gelombang  1500 –
1600  cm -1 dan  vibrasi  C-H  sp 3 stretch ditunjukkan  pada  serapan  3000 –  2840 cm -1 .
Adanya pita serapan pada spektrum IR eugenol menunjukkan adanya serapan pada  1635,64  cm -1 merupakan  pita serapan  karakteristik  untuk  rentangan C=C  yang  dikuatkan  oleh  pita  serapan keluar  bidang  pada  900  -  648  cm -1 .
Serapan  995,27  cm -1 dan  910,40  cm -1 menunjukkan  gugus  tak  jenuh  berupa gugus vinil (-C=CH 2 -) (Gambar 2). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa senyawa mengandung eter (C-O-C-); -OH; metil  (-CH 3 )  dan  metilena  (-CH 2 -)  serta gugus vinil.

## Tabel 1  Perbandingan  Bilangan  Gelombang  Hasil  Interpretasi  Data  spektrum  FTIR  eugenol  dan polieugenol
Serapan  pada  bilangan  gelombang 1637,5 cm -1 dan 995 cm -1 yang merupakan  serapan  khas  untuk  gugus vinilik,  muncul  pada  spektrum  IR  eugenol
sedangkan pada spektrum IR
poli(eugenol) tidak muncul. Hal ini menunjukkan  bahwa  poli(eugenol)  telah terbentuk.
No
Bilangan Gelombang (cm -1 ) Gugus Fungsi Polieugenol Eugenol Eugenol (Handayani, dkk., 2000) Pustaka (Pavia, 2009) 1 3448,72 3518,1 3448,5 3000 - 3600 -OH 2 2931,8 – 2870,08 2908,6 – 2839,2 3000 – 2800 2840 - 3000 C-H sp 3 stretch 3 1604,77 – 1512,19 1604,7 – 1512,1 1612,4 dan 1514 1500-1600 C=C aromatik 4 1458,18 1458,18 - 1465 -CH 2 bend 5 1365,6 1365,6 - 1375 dan 1450 -CH 3 bend 6 1226,73 1265,3 1300 – 3000 1080-1300 C-O eter 7 - 910,40 – 995,27 995,2 dan 9142 900 – 1040 Gugus vinil 8 - 1635,6 - 1635 C=C vinil stretch
Spektrum 1 H NMR
Energi yang dipakai dalam
pengukuran  dengan  metode  ini  berada
pada frekuensi 500 MHz, yang bergantung pada jenis inti yang diukur.
Gambar 3 Spektrum 1 H NMR Polieugenol
Gambar 4 Spektrum NMR 1 H eugenol pelarut CDCl 3 (Iswanto dan Susilowati, 2015)
Pada  Gambar  4  tampak  pada daerah pergeseran kimia 5,0 – 6,0 diduga adanya  gugus  vinilik  pada  senyawa eugenol, sedangkan pada Gambar 3 tidak tampak  adanya  sinyal  proton  vinilik  pada
daerah  pergeseran  kimia  5,0  (Tabel  2). Hal ini diakibatkan adanya proses terminasi yang membuktikan bahwa proses polimerisasi telah terjadi.
Tabel 2.  Hasil  Interpretasi  Data  spektrum 1 H

## NMR Polieugenol
Puncak Daerah Serapan (ppm) Multiplitas  Keterangan A 6,3 – 7 Duplet 3 H dari Benzena B 6,0 Singlet 1 H dari –OH C 3,8 Singlet Metoksi ( –OCH 3 ) D 2,5 Duplet Metilen ( –CH 2 –) E 1,6 Multiplet Metin ( –CH–) F 1,2 Duplet Metil ( –CH 2 –)

## Kelarutan Polieugenol
Polieugenol merupakan padatan berwarna  cokelat,  berbau  wangi  (minyak cengkeh),  mengkilat  berupa  film  dengan titik leleh berkisar 84 o C – 90 o C, tidak larut dalam  air  tetapi  dapat  larut  dalam  etanol, kloroform,  etil  asetat  dan  sedikit  larut dalam dietil eter.
Tabel 3 Sifat fisik senyawa polieugenol
Sifat Polieugenol Wujud Padat Warna Coklat Bau Wangi Kenampakan Mengkilap Kelarutan Etanol, etil asetat, kloroform Hasil  penelitian  menunjukkan  sifat
senyawa  polieugenol  (Tabel  3)  berbeda dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya. Ngadiwiyana (2005), menghasilkan polimer  berwarna  keungu-unguan  dan kelarutan  plimer  dalam  aseton  dan benzena.  Hasil  yang  sama  pula  diperoleh oleh  Sudarlin  dan  Haryadi  (2015),  yang
menyatakan  bahwa  warnanya  ungu,  larut dalam  metanol,  dan  tidak  larut  dalam potreleum  eter.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh kelarutan pelarut dalam pelarut non polar.
Serapan Warna Polieugenol pada Spektrofotometer UV – Vis
Spektrum  absorbsi  dalam  daerah- daerah  ultra  ungu  dan  sinar  tampak umumnya  terdiri  dari  satu  atau  beberapa pita  absorbsi  yang  lebar,  semua  molekul dapat  menyerap  radiasi  dalam  daerah UV –Vis.
Pada Gambar 5, menunjukkan pada puncak no. 1 merupakan panjang gelombang maksimum polieugenol dengan  panjang  gelombang  289  nm  dan nilai    absorbansi  3,927.  Kemunculan kedua  puncak  spektrum  Uv –  Vis polieugenol mengacu pada kromofor yang ada  dimana  tampak  puncak  no.  1  dan puncak  no.  2  berada  pada  daerah ultraviolet  yang sama. Pada puncak no. 2 pada  246  nm  dengan  absorbansi  2,643. Kromofor  vinilik  pada  daerah  240 –  280 nm  yang  merupakan  serapan  kromofor vinilik  sederhana.  Adanya  2  puncak  pada daerah  ultraviolet  tersebut  kemungkinan mengacu  pada  satu  jenis  senyawa  yang sama, tetapi dikarenakan senyawa tersebut  masih  mengandung  senyawa- senyawa pengotor maka pada puncak no. 1  muncul  puncak  yang  tak  beraturan.  Hal ini dipertegas oleh data hasil kromatografi lapis tipis senyawa polieugenol.

## Gambar 5 Spektrum Uv-Vis polieugenol

## Gambar 6 Spektrum Uv – Vis Eugenol

## Hantaran Listrik Polieugenol
Eugenol merupakan senyawa bahan alam  yang  disintesis  menjadi  polimer polieugenol  melalui  proses  polimerisasi. Senyawa  yang  dihasilkan  pada  tahap polimerisasi  memberikan  daya  tahan listrik.  Pada  penelitian  ini  dilakukan pengukuran hantaran listrik menggunakan alat  multimeter  menghasilkan  tegangan
listrik  terbaik  sebesar  176,4  volt,  arus listrik sebesar 0,05 Ampere dan Hambatan listrik sebesar 16,80 ohm pada konsentrasi asam asetat 4%. Berdasarkan penelitian  ini,  dapat  digunakan  dalam bidang  teknologi  terkhusus  bidang  energi yang tersimpan dalam senyawa bahanalam hasil sintesis.

## Berat Molekul Polieugenol
Hubungan antara viskositas instrinsik  dengan  berat  molekul  rerata viskositas diberikan  oleh persamaan empiris Mark-Houwink,
[ɳ] = K. M a dimana,  K  dan  a  =  tetapan  karakteristik polistirena
Polimer  yang  dihasilkan  berbentuk padat  dengan  berat  molekul  sebesar 776.247,12 g/mol dan derajat polimerisasi (n) sebanyak 4.727 kali, hal ini menandakan katalis lengket dengan polimer. Selain itu, polimer yang diperoleh termasuk polimer bermolekul tinggi.
Berat  molekul  hasil  pemurnian  yang diperoleh  pada  penelitian  ini,  lebih  besar dibandingkan  dengan  penelitian  Iswanto (2015),  polieugenol  yang  dihasilkan  pada fraksi  eter  sebesar  182,241  g/mol.  Berat molekul  poli(eugenol)  yang  didapatkan oleh Ngadiwiyana (2005), sebesar 7800,75  g/mol.  Sudarlin  dan  Haryadi (2015),  berdasarkan  hasil  perhitungan berat  molekul  rata-rata  polieugenol  dari minyak  cengkeh  hasil  redistilasi,  ekstraksi dan  fraksinasi  (F 3 )  sebesar  14174,22 g/mol  dengan  derajat  pengulangan  (n) sebanyak  86  kali.  Sementara,  berat molekul  rata-rata  polieugenol  dari  minyak daun cengkeh hasil redistilasi dan ekstraksi dengan cara yang sama sebesar 13011,52  (  n  =  79  kali)  dan  dari  minyak daun  cengkeh  hasil  redistilasi  sebesar 5140,48 ( n = 31 kali).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh,  maka  dapat    disimpulkan bahwa  Berat  molekul  polieugenol  hasil sintesis adalah 776.247,12 g/mol.
Karakteristik  senyawa  polieugenol  yang diperoleh  berwujud  padat  dengan  titik leleh 84 – 90 0 C, berwarna coklat, berbau harum dan mengkilat,  larut dalam etanol, kloroform,  etil  asetat  dan  tak  larut  dalam air.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  B.  1998.  Polimerisasi  Eugenol dengan  Katalis  Kompleks  Boron Trifluoride Dietil Eter dan Pemakaian  Polieugenol  sebagai Katalis  Transfer  Fasa.  [ Skripsi ]. Yogyakarta: FMIPA UGM.
Anwar,  C.  1994.  The  Convertion  of Eugenol  Into  More  Valuable Substances. [Disertation ].
Yogyakarta  :  Universitas  Gadjah Mada.
Handayani.  1998.  Polimerisasi  Kationik Eugenol  dan  Sifat  Pertukaran Kation Polieugenolnya, [ Tesis ].
Yogyakarta: FMIPA universitas
Gadjah Mada. Handayani.  2000.  Sintesis  Polieugenol
Dengan Katalis Asam Sulfat.
Journal Ilmu Dasar . 2(2): 103-110. Iswanto,  P.,  dan  Susilowati,  S.  2015. Sintesis  dan  Karakterisasi  Polimer dari Minyak Cengkeh Serta Penentuan  Berat  Molekul  Polimer Hasil Fraksionasi . Prosiding
Simposium  Nasional  Polimer  IV.
Hlm. 56-60.
Ngadiwiyana.  1996.  Polimerisasi  Eugenol dengan Katalis Asam Sulfat Pekat . [ Skripsi ]. Yogyakarta: FMIPA
UGM.
Nurdjannah, N. 2004. Diversifikasi Penggunaan  Cengkeh. Perspektif,
3(2) : 61-70
Pavia,  D.,  Lampman,  G.M.,  Kriz,  G.S.,
Vyvyan, J.R. 2009. Introduction To Spectroscopy . Fourth Editian. Departement of Chemistry. Bellingham  Washington:  Western Washington University. Rahim, E.A. 2015.  Sintesis Senyawa (S)- (3,4-dimetoksifenil)-2-propanol Dari Metil Eugenol Tanpa
Pengaruh  Senyawa  Optis  Aktif.
Laporan  Penelitian  Mandiri .  Palu: UNTAD.
Sastrohamidjojo,  H.  1981. Kimia  Miyak Atsiri . Yogyakarta: UGM Press. Soesanto, H. 2006. Pembuatan Isoeugenol dari Eugenol menggunakan pemanasan Gelombang Mikro. [Skripsi] . Bogor: Departemen  Teknologi  Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, ITB.
Somaatmadja,  D.  2001.  Pengambilan Oleoserin  Jahe  Dengan  Cara Ekstraksi Pelarut. [ Skripsi ]. Bogor : Jurusan Hasil Pertanian, IPB.
Sudarlin, dan Haryadi, W. 2015. Polimerisasi Eugenol Minyak Cengkeh Hasil Redistilasi, Ekstraksi, dan Fraksinasi
Menggunakan  Katalis  Asam  Sulfat Pekat. Jurnal Kimia Valensi. 3(1).
Suirta,  I.W.,  Rustini,  N.L.,  Prakasa,  T.I.
2012.  Sintesis  Polieugenol  Dari Eugenol  Dengan  Katalis  Asam Nitrat  Pekat  Dan  Media  Natrium Klorida. Jurnal Kimia 6(1): 37-46.